38 Dor.ATL'RA rri; via elettrica 



Alla fine di tre giorni la soluzione era compita , e non 

 aveva che a filtrarla per impiegarla . 



La soluzione veniva preparata a misura del bisogno 

 previsto : però se ne è servito di quella conservata fino 

 a tre mesi senza che avesse subito alcuna alterazione. 



Abbiamo già detto che il metallo da dorare formava 

 uno dei poli . Era questo il negativo . II positivo invece 

 era formato da un filo di platino . 



La durata dell' operazione , che non oltrepassava guari 

 il limite di uno a dieci minuti, era regolata a seconda 

 della grandezza della superficie dell'oggetto da dorare^ 

 ed ordinariamente impiegava una pila di So elementi , 

 le di cui lastre erano circa di o'^iSSj di altezza, con 

 o'"io8 di larghezza. 



Prima che fossero dorati ì pezzi erano ben nettali, e 

 dopo bastava lavarli a molt' acqua , e ben asciugarli e 

 disseccarli nella semola , o segatura di legno . 



L' argento , il platino , il rame , 1' ottone , il ferro e 

 1' acciajo preventivamente nettati furono egualmente bene 

 dorati con questo processo ^ per lo stagno trovò van- 

 taggioso ricoprirlo prima di una pellicola di rame col- 

 l'impiego di una soluzione di cianuro di rame nel cia- 

 nuro di potassa . 



In quanto all' economia il SIg. De Ruolz già offre al 

 commercio una sensibile riduzione sul prezzo il più in- 

 feriore della doratura a mercurio e non dubita che si 

 possa diminuire anche di piii il prezzo in ragione del 

 numero , e dell' entità dei lavori , poiché le cure gene- 

 rali e di mano d'opera divengono sempre meno signi- 

 ficanti relativamente alla spesa totale. Un solo uomo 

 può in qualche minuto dorare un gran numero di pezzi 

 alla volta . Poiché possedendo nella Pila un istrumento , 

 di cui si può a piacimento aumentare o diminuire l'e- 

 nergia , riesce facile di dorare un solo oggetto o un 

 maggior numero ad un tempo, e dì riuscire egualmente 

 bene sulle più piccole come sulle più grandi superficie. 



